ElNFLUSS DER WaRME AUF DIE 



ElasticitXt. 



(811 477 



600 Oscil. in 222;'5 

 l Oscil. = 0;'3708 



Von demselben Kupferdrath wurde ein anderes Sliick eingeklernml und dessen Sciiwin- 

 gungsdauer beobachlet; ich erhielt : 



1000 Oscil. in 6' 9^25 

 1 Oscil. = 0;'36925 



Der Drath wurde nun ganz abgeuommen und von einem Ende zuni andern durchgegliiht 

 liber fiinfdochtige Spirituslanipen; als er nach dem Glûhen wieder mit demselben Ende und an 

 derselben Stelle eingeklemmt worden war, gab er 



400 Oscil. in 2' 52;'0 

 1 Oscil. = 0;'4310 



Bei allen diesen Versuchen batte sicb allerdings der Kupferdrath beim Gluhen mit einer 

 zwar dûnnen, doch an ibrer fast schwarzen Farbe kenntlichen Oxydschicht bedeckt; doch 

 glaube ich nicht, dass dièse Scbicht einen merklichen Einfluss auf die Schwingungsdauer bat 

 ausiiben kônnen; auch meine ich, dass, wenn so ein Einfluss staltfand, er die Schwingungs- 

 dauer vermindern, aber nicht vermehren musste. 



Ein Drath von rothem Kupfer von 53,0 Lange (vom fixen Punct bis zum freien Ende) 

 und 0,138 Dicke gab mit einem Gewicbt von etwa Yg Pfund beschwert : 



a. Vor dem Erhitzen, das freie Ende mit dem Gewicbt nach oben gerichtel : 



Elon- 

 gatioD. 



Durchgange. 



Elon- 

 gation. 



Durchgange. 



40 



(0) 43' i;'5 



4,0 



(500) 53'33;'5 



23 



(100) 45 8,0 



2,5 



(600) 55 40,0 



14 



(200) 47 14,5 



1,8 



(700) 57 46,0 



9 



(300) 49 21,0 



1,0 



(800) 59 52,0 



5,5 



(400) 51 27,5 







* 



800 Oscil. = 16' 50;'5 

 1 Oscil. = i;'2631 



b. Nacbdem er mit der Berzelius schen Lampe mit dem Schornstein von ZoU zu Zoll 

 so stark als môglich, fast bis zum Gluhen, erhitzt worden war, das freie Ende mit 

 dem Gewicbt nach oben : 



